코크스로 를 시 뮬 레이트 할 수 있 는 뱃 치로 에 실제 의 코크스로 에서 사용 하 고 있 는 장입 탄 을 80 ㎏ 충전 하 고 , 실 코크스로 에 맞추 어 800 ℃ 로 승 온 하 고 , 실 코크스 로 가스 및 수반 하 는 실타 르 를 발생 시켰 다 . 그때 의 타르 함유 가스 중 의 타르 는 약 0 . 04 g / L 였 다 . 그 가스 를 흡인 펌프 로 포집 하 여 , 실험 에 사용 하 였 다 . 반응 온도 800 ℃ 로 되 도록 승 온 한 전기 로 내부 에 반응 관 을 배치 하 여 그 중앙부 에 제 1 실시 예 와 동일 한 제조 방법 에 의해 Ni 0 . 1 Mg 0 . 9 O 에 알루미나 가 50 질량 ％ 혼합 된 산화물 을 링 형상 으로 성형 한 것 ( 강도 는 약 200 N ) 을 설치 하 여 , 수소 를 10 NL / min 으로 2 시간 환원 후 , 뱃 치로 로부터 포집 한 가스 를 촉매 층 으로 흘림 으로써 , 실 코크스 로 가스 및 수반 실타 르 의 촉매 분해 활성 을 5 시간 계속 해서 평가 하 였 다 . 입 구 가스 유량 은 약 10 NL / min 으로 , 촉매 충전 량 은 약 1 L 였 다 . 또한 , 입구 가스 조성 은 실 코크스 로 가스 와 대략 동일 한 조성 인 것 을 가스 크로마토그래피 로 확인 하 였 다 . 또한 , 그 가스 중 에 는 황화수소 가 2400 내지 2500 ppm 포함 되 어 있 는 것 을 확인 하 였 다 . 가스 중 의 타르 농도 는 이하 의 방법 으로 평가 하 였 다 . 즉 , 촉매 층 의 입구 와 출구 부 에 설치 한 개폐 가능 한 코크 에 , 미리 진공 상태 로 한 1 L 의 진공 포집 병 을 설치 하 여 코크 를 개방 함 으로써 , 각각 의 가스 를 포집 한다 . 그리고 , 포집 병 내 를 디 클로로메탄 으로 세정 하 여 , 상온 에서 디 클로로메탄 을 완전히 제거 한 후 의 액체 성분 의 질량 을 정량 하 였 다 . 그리고 , 타르 분해 율 은 상기 방법 으로 포집 한 촉매 층 입 구 가스 중 타르 성분 의 질량 에 대한 촉매 층 출구 가스 중 타르 성분 의 질량 의 비율 로부터 구하 였 다 . 그 결과 , 타르 분해 율 은 반응 개시 후 2 시간 경과 시 에 88 ％, 수소 증폭률 은 5 시간 평균 2 . 2 까지 도달 하 였 다 .